86 GUSTAVO COLON NETTI 



Qui ini limitelo a riferire ))revemente i risultati delle prove 

 di resistenza inettemUdi in relazione coi ttattanienti tennici che 

 si sono rivelati più vantaggiosi. 



A questo proposito poco o nulla c'è da diro suH'acciaio 

 al 5 " di nickel, le cui proprietà non differiscono da quelle di 

 un acciaio comune egualmente ricco in carbonio, se non per una 

 maggiore resistenza. 11 materiale, allo stato ricotto, presenta 

 un vantaggio che si può stimare in circa Id kgr mm- : questo 

 vantaggio può però, mediante tempera, essere sensibilmente ac- 

 cresciuto. 



Ben diverse sono le caratteristiche degli acciai che conten- 

 ijono il nickel in maggior j)roporzione. 



L'acciaio al 18 °/o di nickel presenta, dopo semplice ricot- 

 tura a 8()0". una resistenza elevatissima, dell'ordine di gran- 

 dezza di quelle degli acciai duri temprati, dai quali però, come 

 vedremo a suo tempo, esso si differenzia nettamente nel com- 

 portamento elastico. 



Per effetto della tempera la resistenza non cresco che di ó 

 6 kgr min"-; si può quindi ritenere che la maggiore o minore 

 rapidità di raffreddamento sia quasi senza influenza sulla pro- 

 prietà del materiale. 



Ciò va messo in relazione col fatto l)en noto che tutti i 

 materiali di questa categoria subiscono la trasformazione al raf- 

 freddamento anche lentissimo ad una temperatura molto inferiore 

 a quella a cui avviene la trasformazione al riscaldamento. 



L'unico modo di diminuire la durezza e la resistenza del 

 materiale, accrescendone insieme rallungamento e la strizione, è 

 pertanto quello di ricuocerlo ad una temperatura di poco infe- 

 riore a quella di trasformazione al riscaldamento ; l'effetto è 

 tanto pili sentito quanto più tale ricottura si prolunga. 



L'operazione è però alquanto delicata perchè bisogna avvi- 

 cinarsi il piìi possibile alla temperatura di trasformazione senza 

 raggiungerla, inquantochè, ove ciò avvenisse, l'effetto sarebbe 

 assolutamente negativo, e bisognerebbe ricominciare daccapo a 

 raffreddamento completo. 



L'acciaio al 26 " o di nickel, previa la solita ricottm-a 



